

UBER DIE IN STARREN LEBLOSEN KORPERN BEWIRKTEN FORMVERAND. Ml 



des Kupferkieses etwas Ahnliches sich zeigt, als an den oben angefuhrten 

 Orten in Italien, Norwegen und Schweden. 



Uber diesen merkwurdigen Hergang sind verschiedene Erklarungen ge- 

 geben worden *). In einem Irrthume befinden sich aber diejenigen , welche, 

 wie namentlich Werther 2 ), annehmen, dass bei dem Kernrosten eine 

 Schmelzung statt finde, indem, wie solches auch von Karsten 3 ) bemerkt 

 worden, das Uberraschende des Concentrirens des Kupfergehaltes bei der 

 Rostung des Kupferkieses gerade darin liegt, dass sich die neuen Verbindungen 

 bei einem nicht fliissigen Zustande des Erzes bilden. Nach Karsten s Mei- 

 nung liegt die Ursache des merkwurdigen Erfolges darin, dass Schwefeikupfer 

 und Kupferoxyd sich schon in einer niedrigeren Temperatur zersetzen, als 

 Schwefeleisen und Eisenoxyd. Das entstehende regulinische Kupfer entzieht 

 dem Scbwefelkiese den Antheil Schwefel, welchen der Kies abgeben kann, 

 um eine niedrigere Schwefelungsstufe zu bilden. Der ErfoJg ist nach Kar- 

 s ten's Ansicht wahrscheinlich abhangig, tbeils von der Temperatur, theils 

 von einem grossen Ubermaass des Schwefelkieses im Verhaltniss zum Kupfer- 

 kiese. Am Griindlichsten hat Liirzer die Kernrotfung mil Agordoer Erzen 

 beleuchtet 4 ). Er nimmt an, dass das beim Rosten ausserlich gebildete Kupfer- 

 oxyd durch das Schwefeleisen der nach dem Innern damit in Verbindung 

 befmdlichen Kupferkiesschicht in Schwefeikupfer vervvandelt wird, welches 

 dann von dem, von dem zerlegten Kupferkies herriihrenden Schwefeikupfer 

 aufgenommen wird. So wie nun die Rostung durch die bestandige Einwir- 

 kung der Hitze von Aussen nach Innen fortschreitet , findet auch die Zerlegung 

 des Kupferoxyds durch das Schwefeleisen, und in Folge (lessen eine Wan- 

 derung des Kupfers nach dem Innern des Stiickes statt. 



1) Vergl. die Rammelsberger Huttenprozesse am Communion-Lnterharze von Bruno 



Kerl. S.73. 



2) Erdmann's Journal fur prakt. Chem. LVIII. S. 321 ir. 



3) System der Metallurgie. III. S. 432 ff. 



4) Tunner's Jahrbuch der k. k. Montan-Lehranstalt zu Leoben. IH53. S. 339 

 Handbuch der metallurgischen Hiittenkunde von Bruno Kerl. II. S. lti>\ 



